CELEX: 32006L0002
Language: sl
Date: 2006-01-06 00:00:00
Title: Direktiva Komisije 2006/2/ES z dne  6. januarja 2006  o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken zaradi prilagajanja tehničnemu napredku   (Besedilo velja za EGP)

10.1.2006   
            
            
               SL
            
            
               Uradni list Evropske unije
            
            
               L 5/10
            
         
      DIREKTIVA KOMISIJE 2006/2/ES
   z dne 6. januarja 2006
   o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken zaradi prilagajanja tehničnemu napredku
   (Besedilo velja za EGP)
   KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –
   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
   ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES z dne 16. decembra 1996 o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (1), in zlasti člena 5(2) Direktive,
   ob upoštevanju naslednjega:
   
               (1)
            
            
               V skladu z Direktivo 96/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o tekstilnih imenih (2) mora biti na etiketi navedena surovinska sestava tekstilnih izdelkov, z analizami pa je treba nadzorovati skladnost teh izdelkov z navedbami na etiketi.
            
         
               (2)
            
            
               Direktiva 96/73/ES predpisuje enotne metode za kvantitativno analizo dvokomponentnih tekstilnih mešanic vlaken.
            
         
               (3)
            
            
               Na podlagi nedavnih ugotovitev tehnične delovne skupine je bila Direktiva 96/74/ES prilagojena tehničnemu napredku z uvrstitvijo polilaktidnih in elastomultiestrskih vlaken na seznam vlaken iz prilog I in II k navedeni direktivi.
            
         
               (4)
            
            
               Zato je treba določiti enotne preskusne metode za polilaktid in elastomultiester.
            
         
               (5)
            
            
               Direktivo 96/73/ES je zato treba ustrezno spremeniti.
            
         
               (6)
            
            
               Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za direktive o tekstilnih imenih in označevanju –
            
         SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:
   Člen 1
   Priloga II k Direktivi 96/73/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.
   Člen 2
   1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 6. januarja 2007. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedila navedenih predpisov ter primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.
   Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.
   2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.
   Člen 3
   Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
   Člen 4
   Ta direktiva je naslovljena na države članice.
   
      V Bruslju, 6. januarja 2006
      
         
            Za Komisijo
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            Podpredsednik
         
      
   
   
      (1)  UL L 32, 3.2.1997, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
   
      (2)  UL L 32, 3.2.1997, str. 38. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/34/ES (UL L 89, 26.3.2004, str. 35).
   
      PRILOGA
      Poglavje 2 Priloge II k Direktivi 96/73/ES se spremeni (1):
      
                  1.
               
               
                  Zbirna tabela posebnih metod se nadomesti z naslednjim:
                  „2.   POSEBNE METODE – ZBIRNA TABELA
                  
                              Metode
                           
                           
                              Področje uporabe
                           
                           
                              Reagent
                           
                        
                              Št. 1
                           
                           
                              Acetat
                           
                           
                              Druga vlakna
                           
                           
                              Aceton
                           
                        
                              Št. 2
                           
                           
                              Določena proteinska vlakna
                           
                           
                              Druga vlakna
                           
                           
                              Hipoklorit
                           
                        
                              Št. 3
                           
                           
                              Viskoza, bakro ali določena modalna vlakna
                           
                           
                              Bombaž
                           
                           
                              Mravljinčna kislina in cinkov klorid
                           
                        
                              Št. 4
                           
                           
                              Poliamid ali najlon
                           
                           
                              Določena druga vlakna
                           
                           
                              Mravljinčna kislina, 80 % (m/m)
                           
                        
                              Št. 5
                           
                           
                              Acetat
                           
                           
                              Triacetat
                           
                           
                              Benzil alkohol
                           
                        
                              Št. 6
                           
                           
                              Triacetat ali poliaktid
                           
                           
                              Druga vlakna
                           
                           
                              Diklorometan
                           
                        
                              Št. 7
                           
                           
                              Določena celulozna vlakna
                           
                           
                              Poliester ali elastomultiester
                           
                           
                              Žveplova kislina, 75 % (m/m)
                           
                        
                              Št. 8
                           
                           
                              Akril, določena modakrilna ali klorovlakna
                           
                           
                              Druga vlakna
                           
                           
                              Dimetilformamid
                           
                        
                              Št. 9
                           
                           
                              Določena klorovlakna
                           
                           
                              Druga vlakna
                           
                           
                              Ogljikov disulfid/aceton, 55,5/44,5 v/v
                           
                        
                              Št. 10
                           
                           
                              Acetat
                           
                           
                              Določena klorovlakna
                           
                           
                              Ledocetna kislina
                           
                        
                              Št. 11
                           
                           
                              Svila
                           
                           
                              Volna ali dlake
                           
                           
                              Žveplova kislina, 75 % (m/m)
                           
                        
                              Št. 12
                           
                           
                              Juta
                           
                           
                              Vlakna živalskega izvora
                           
                           
                              Metoda vsebnosti dušika
                           
                        
                              Št. 13
                           
                           
                              Polipropilen
                           
                           
                              Določena druga vlakna
                           
                           
                              Ksilen
                           
                        
                              Št. 14
                           
                           
                              Druga vlakna
                           
                           
                              Klorovlakna (homopolimeri iz vinilklorida)
                           
                           
                              Metoda s koncentrirano žveplovo kislino
                           
                        
                              Št. 15
                           
                           
                              Klorovlakna, določena modakrilna ali elastanska vlakna, acetat, triacetat
                           
                           
                              Druga vlakna
                           
                           
                              Cikloheksanon“
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Točka 1.2 metode št. 1 se nadomesti z naslednjim:
                  
                              „2.
                           
                           
                              volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), lan (7), konoplja (8), juta (9), abaka (10), alfa (11), kokos (12), žuka (13), ramija (14), sisal (15), bakro (21), modal (22), proteinska vlakna (23), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34) in elastomultiester (45)“.
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  Točka 1.2 metode št. 2 se nadomesti z naslednjim:
                  
                              „2.
                           
                           
                              bombaž (5), bakro (21), viskoza (25), akril (26), klorovlakna (27), poliamid ali najlon (30), poliester (34), polipropilen (36), elastan (42), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Točka 1.2 metode št. 4 se nadomesti z naslednjim:
                  
                              „2.
                           
                           
                              volna (1), živalske dlake (2 in 3), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), klorovlakna (27), poliester (34), polipropilen (36), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  Metoda št. 6 se spremeni:
                  
                              (a)
                           
                           
                              Točki 1 in 2 metode št. 6 se nadomestita z naslednjim:
                              „1.   PODROČJE UPORABE
                              Ta metoda je po odstranitvi nevlakenskih snovi uporabna za dvokomponentne mešanice:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          triacetat (24) ali polilaktid (33a)
                                          z
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).
                                       
                                    Opomba
                              Triacetatna vlakna, ki so bila delno hidrolizirana s posebno obdelavo, niso več popolno topljiva v reagentu. V tem primeru ta metoda ni uporabna.
                              2.   PRINCIP
                              Triacetatna ali polilaktidna vlakna se odtopi iz mešanice znane suhe mase z diklorometanom. Preostanek se zbere, izpere, osuši in stehta; iz mase preostanka, po potrebi korigirane, se izrazi kot delež suhe mase mešanice. Delež suhih triacetatnih ali polilaktidnih vlaken se izračuna iz razlike.“.
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              Točka 5 se nadomesti z naslednjim:
                              „5.   IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV
                              Rezultate izračunajte, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost ‚d’ znaša 1,00, razen za poliester in elastomultiester, kjer znaša 1,01.“
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  Točka 1.2 metode št. 7 se nadomesti z naslednjim:
                  
                              „2.
                           
                           
                              poliester (34) in elastomultiester (45)“.
                           
                        
            
                  7.
               
               
                  Metoda št. 8 se spremeni:
                  
                              (a)
                           
                           
                              Točka 1.2 se nadomesti z naslednjim:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.
                                       
                                    
                        
                              (b)
                           
                           
                              Točka 5 se nadomesti z naslednjim:
                              „5.   IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV
                              Rezultate se preračuna, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost ‚d’ znaša 1,00, razen v naslednjih primerih:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          volna 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          bombaž 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          bakro 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          modal 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          poliester 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          elastomultiester 1,01“
                                       
                                    
                        
            
                  8.
               
               
                  Točka 1.2 metode št. 9 se nadomesti z naslednjim:
                  
                              „2.
                           
                           
                              volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.
                           
                        
            
                  9.
               
               
                  Točki 1.1 in 1.2 metode št. 13 se nadomestita z naslednjim:
                  
                              „1.
                           
                           
                              polipropilen (36)
                              z
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.
                           
                        
            
                  10.
               
               
                  Točka 1.2 metode št. 14 se nadomesti z naslednjim:
                  
                              „2.
                           
                           
                              bombaž (5), acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25), akril (26), modakril (29), poliamid ali najlon (30), poliester (34) in elastomultiester (45)“.
                           
                        
            
         (1)  Oštevilčenje vlaken: 1. poliestrska vlakna (34) predtem (31), 2. polipropilenska vlakna (36) predtem (33), 3. elastanska vlakna (42) predtem (39), 4. steklena vlakna (43) predtem (40). Glej Direktivo 96/74/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 97/37/ES (UL L 169, 27.6.1997, str. 74).